पिक्चर फ्रेमिंग ग्लास

तस्वीर फ्रेमन काँच (काचितीकरण, संरक्षण काँच, संग्रहालय गुणवत्ता काँच) सामान्यतः फ्रेमन कलाकृतियों के लिए उपयोग किए जाने वाले सपाट कांच या ऐक्रिलिक (प्लेक्सी) को संदर्भित करता है और प्रदर्श बक्सा में कला वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए (साथ ही, संरक्षण फ्रेमन)।

उद्देश्य
कला फ्रेमन में काचितीकरण का प्राथमिक उद्देश्य कार्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना है जबकि इसे प्रकाश, आर्द्रता, ऊष्मा और मिट्टी जैसे हानिकारक कारकों से शारीरिक रूप से सुरक्षित करना है। टुकड़े टुकड़े में काँच और कुछ ऐक्रिलिक कांच का उपयोग कांच के टूटने से होने वाली शारीरिक क्षति से बचाने और द्वेषपूर्ण आक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। नियमित कांच के साथ-साथ कुछ कांच की सतह के उपचार भी कुछ हानिकारक पराबैंगनी विकिरण (UV) और ऊष्मा (NIR) को निस्यंदक कर सकते हैं। जिन कलाकृतियों में सुरक्षात्मक काचितीकरण की आवश्यकता होती है, वे कागज या कपड़े (छायाचित्र सहित) पर प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें वर्णक और रंग होते हैं जो यूवी को अवशोषित करते हैं और मलिनकिरण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। स्थितियों में अगर पंजर की गई वस्तु या कलाकृति यूवी प्रतिरोधी है, तो यूवी संरक्षण अभी भी यूवी क्षति के लिए अतिसंवेदनशील गैर-संरक्षण ग्रेड फ्रेमन सामग्री की अखंडता और रंगों को संरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य कर सकता है, जैसे चमकरहित बोर्ड (पास पार्टआउट)।

हालांकि संरक्षण काचितीकरण का एक प्राथमिक उद्देश्य है, एक कलाकृति प्रदर्शित करना इसे तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य है। इसलिए, सबसे कम दिखाई देने वाला काचितीकरण इसके पीछे की कलाकृति को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है। दृश्यमान प्रकाश संचरण कांच की अदृश्यता का प्राथमिक उपाय है, क्योंकि दर्शक वास्तव में प्रकाश को देखता है, जो कलाकृति से परिलक्षित होता है। कला फ्रेमन में कांच का प्रकाश संचरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश कांच से दो बार गुजरता है - एक बार कलाकृति को रोशन करने के लिए, और फिर, कलाकृति से, रंगों के रूप में - दर्शक तक पहुंचने से पहले परिलक्षित होता है।

संप्रेषण (इस लेख के लिए, 390 एनएम और 750 एनएम के मध्य प्रत्यक्ष दृश्य वर्णक्रम माना जाता है) कांच के माध्यम से या तो प्रकाश प्रतिबिंब या काचितीकरण सामग्री के प्रकाश अवशोषण से कम हो जाता है। काचितीकरण सामग्री (प्रकाश संचरण) के माध्यम से स्थानांतरित कुल प्रकाश प्रतिबिंब और / या अवशोषण से कम हो जाता है। कला फ्रेमन में, प्रकाश प्रतिबिंब चकाचौंध (दृष्टि) का कारण बनता है, जबकि प्रकाश अवशोषण भी संचरित रंगों को सुस्त या विकृत होने का कारण बन सकता है। जबकि काँच किण्वभोज का प्रकार काचितीकरण के प्रकाश अवशोषण को प्रभावित करेगा, सतह का उपचार प्रकाश बिखरने, प्रकाश प्रतिबिंब और कुछ स्थितियों में प्रकाश अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न काचितीकरण विकल्प हैं जैसा कि तस्वीर फ्रेमन काँच के प्रकारों पर निम्नलिखित अनुभागों में बताया गया है।

नियमित (या स्पष्ट )
व्यापक उपलब्धता और कम लागत के कारण, सोडा लाइम काँच का उपयोग तस्वीर फ्रेमन काँच के लिए सबसे अधिक किया जाता है। कांच की मोटाई सामान्यतः से लेकर होती है 2.0 to 2.5 mm. क्लियर काँच में लगभग 90% का संप्रेषण, लगभग 2% का अवशोषण और लगभग 8% का प्रतिबिंब होता है। जबकि निम्न-लोह काँच का उपयोग करके अवशोषण को कम किया जा सकता है, परावर्तन को केवल एक विरोधी-चिंतनशील सतह उपचार द्वारा कम किया जा सकता है।

निम्न-लोह (या अतिरिक्त-स्पष्ट, जल शेष, आदि)
कम लोहा, या पानी का श्वेत कांच, विशेष लौह मुक्त सिलिका का उपयोग करके बनाया जाता है, और सामान्यतः केवल में ही उपलब्ध होता है 2.0 mm तस्वीर फ्रेमन अनुप्रयोगों के लिए मोटाई। क्योंकि फ्लोट काँच के लिए लगभग 2% की तुलना में लो लोह काँच प्रकाश अवशोषण 0.5% जितना कम हो सकता है, प्रकाश संचरण स्पष्ट काँच की तुलना में काफी उत्तम होगा। कम लोहे के कांच में लगभग 91.5% का प्रकाश संचरण और 8% का प्रतिबिंब होता है।

पटलित काँच
पटलित काँच टूटन-प्रतिरोध और दुर्भावनापूर्ण टूट-फूट से कला काचितीकरण तक सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संरूपण काँच + पॉलीविनाइल ब्यूटिरल (PVB) पर्णी + काँच है। पन्नी और कांच की मोटाई की कुछ विविधताएं टूट-फूट और टूट-फूट-प्रतिरोध या यहां तक ​​कि बुलेट-प्रतिरोधी कांच|बुलेट-प्रतिरोध भी प्रदान कर सकती हैं। पटलित काँच का अवशोषण पटलन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले काँच किण्वभोज और पर्णी पर निर्भर करता है। टुकड़े टुकड़े वाले काँच का प्रतिबिंब मोनोलिथिक काँच के समान होता है, जब तक प्रतिबिंब को कम करने के लिए सतह के उपचार अनुप्रयुक्त नहीं होते हैं।

एक्रिलिक
कुछ प्रकार के ऐक्रिलिक काँच में उच्च प्रकाश संचरण और कांच की प्रकाशिकी गुणवत्ता हो सकती है। ऐक्रिलिक कांच की तुलना में हल्का वजन भी है, और बिखरने के लिए प्रतिरोधी है, जिससे ऐक्रिलिक कला के बड़े, बड़े कार्यों को तैयार करने के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। सामान्यतः, ऐक्रिलिक परत सरलता से खरोंचती है और एक स्थैतिक आवेश बनाए रखती है, जो वर्तिका या चारकोल बनाते समय समस्याग्रस्त हो सकती है। कुछ निर्माता, यूवी प्रकाश संप्रेषण को निस्यंदक करने के लिए ऐक्रिलिक काँच में रंजक मिलाते हैं, और इसकी सतह को प्रतिस्थैतिक और परावर्तक - विरोधी लेप दोनों के साथ भी इलाज किया जा सकता है।

कांच की सतह के उपचार और विलेपन
अपवर्तक सूचकांक में परिवर्तन के कारण, एक प्रकाश किरण और से (लगभग 1 का अपवर्तक सूचकांक) कांच या ऐक्रिलिक (लगभग 1.5 का अपवर्तक सूचकांक) में यात्रा करती है और फिर वापस और में जाती है, इन संक्रमणों के कारण प्रकाश का भाग परिलक्षित होता है. जबकि प्रति चौंध (उर्फ ग़ैर चौंध या चमकरहित समापन) काँच उपचार प्रकाश को बिखेरने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपरावर्ती विलेपन वास्तव में प्रकाश की मात्रा को कम करती हैं, जो प्रत्येक काचितीकरण सतह से परिलक्षित होती है, जिससे प्रकाश की मात्रा बढ़ने का लाभ होता है काचितीकरण के माध्यम से प्रेषित।

चमकरहित (निक्षारित, ग़ैर चौंध, या प्रति चौंध)
काँच (भौतिक रूप) काँच का मुख्य उद्देश्य परावर्तक प्रतिबिंब  को द्र्श्य दिखावट में बदलना है। परावर्तित प्रकाश के तथाकथित प्रकीर्णन से परावर्तित चित्र धुंधले हो जाते हैं, ताकि विशिष्ट परावर्तित आकार और प्रकाश के स्रोत कला देखने के अनुभव से विचलित न हों। प्रकाश को बिखेरने से नियमित परावर्तन या अवशोषण (विद्युत चुम्बकीय विकिरण) कम नहीं होता है, जो काँच किण्वभोज के स्तर पर रहता है। कांच की सतह को चमकरहित बनाने के कई तरीके हैं -  प्रतिरुप को दबाने से लेकर जब कांच अभी भी नरम होता है, तो  अम्ल द्वारा कांच की सतह की बारीक नक़्क़ाशी तक। चमकरहित काँच की गुणवत्ता सामान्यतः इसके काँच फैक्टर या धुंध कारक द्वारा निर्धारित की जाती है।

एकल परत
एकल परत अपरावर्ती विलेपन का उद्देश्य 1.25 (और और कांच के मध्य आधे रास्ते) के अपवर्तक सूचकांक को प्राप्त करना है, और इसे नक़्क़ाशी द्वारा प्राप्त एकल परत माइक्रो-पोरस संरचनाओं द्वारा बनाया जा सकता है, संकर सामग्री और कला पंजर उद्देश्यों के लिए बड़े क्षेत्र के विलेपन के उत्पादन के लिए उपयुक्त अन्य प्रक्रियाएं। सिंगल लेयर विलेपन को बहु परत अपरावर्ती विलेपन के लिए कम लागत वाले विकल्प के रूप में उपयोग किया गया है।  एकल परत अपरावर्ती विलेपन प्रकाश प्रतिबिंब को 1.5% तक कम कर सकती हैं।

बहु परत
बहु परत अपरावर्ती विलेपन के साथ सबसे कम प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, जिसे मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग, वाष्पीकरण या SOL-जेल  प्रक्रिया (या अन्य प्रक्रियाओं, जो नैनोमीटर-स्केल पर जमाव की एकरूपता को नियंत्रित कर सकते हैं) द्वारा अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, और कर सकते हैं प्रकाश प्रतिबिंब को 0.25% प्रति पक्ष (0.5% कुल) से कम करें।

विरोधी चिंतनशील विलेपन की विशेषताएं

 * प्रकाश परावर्तन - विरोधी-चिंतनशील विलेपन का मुख्य लक्ष्य प्रकाश परावर्तन प्रतिबिंब को कम करना है जो तथाकथित चौंध (दृष्टि) का कारण बनता है। इसलिए, प्रकाश परावर्तन प्रतिबिंब जितना कम होता है, उतनी ही कम चकाचौंध (दृष्टि) दर्शक तक पहुँचती है। तस्वीर फ्रेमन बाजार के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम अपरावर्ती उत्पादों में 0.5% का प्रकाश प्रतिबिंब होता है।   प्रकाश परावर्तन में प्रतीत होने वाले छोटे अंतर वास्तव में संकेत तीव्रता (वेबर के नियम) के लिए मानव नेत्रों की लघुगणकीय प्रतिक्रिया के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में, सामान्य प्रकाश स्थितियों के अंतर्गत, 1% परावर्तक कांच की सतह में परावर्तित प्रकाश स्रोत की तीव्रता की मानव नेत्र की धारणा 0.5% परावर्तक कांच में समान प्रकाश स्रोत के दोगुने से अधिक के रूप में मानी जाएगी।
 * प्रकाश अवशोषण - काचितीकरण का प्रकाश अवशोषण (विद्युत चुम्बकीय विकिरण) वह प्रकाश है जो काचितीकरण द्वारा न तो प्रसारित होता है और न ही परावर्तित होता है। चूँकि प्रकाश आवश्यक रूप से समान रूप से अवशोषित नहीं होता है, कुछ तरंग दैर्ध्य दूसरों की तुलना में अधिक प्रसारित हो सकते हैं, जिससे संचरित रंग विकृत हो जाता है। काचितीकरण के प्रकाश अवशोषण का पता लगाने का एक अच्छा तरीका तथाकथित श्वेत पत्र परीक्षण है। काचितीकरण के संचरण रंग का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इस परीक्षण में श्वेत कागज पर काचितीकरण का एक टुकड़ा रखना और कांच के साथ और उसके बिना कागज के रंग की तुलना करना सम्मिलित है। एक हल्का हरा रंग स्पष्ट फ्लोट काँच के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल में लोह ऑक्साइड की उपस्थिति का संकेत देगा। अतिरिक्त प्रेषित रंग किसी भी अनुप्रयुक्त विलेपन के अवशोषण के परिणामस्वरूप हो सकते हैं।
 * प्रकाश संचरण - प्रकाश प्रतिबिंब और प्रकाश अवशोषण जितना कम होगा, प्रकाश संचरण उतना ही अधिक होगा, और इसलिए, काचितीकरण के पीछे प्रदर्शित वस्तुओं की दृश्यता।
 * परावर्तित रंग - अलेपित काँच समान रूप से प्रकाश को दर्शाता है और परावर्तित प्रकाश को विकृत नहीं करता है (एक गैर-लेपित काँच फलक में परिलक्षित एक श्वेत प्रकाश स्रोत अभी भी श्वेत दिखाई देगा)। हालांकि, विरोधी-चिंतनशील विलेपन सामान्यतः प्रकाश की कुछ तरंग दैर्ध्य को दूसरों की तुलना में अधिक परावर्तित करती हैं, जिससे परावर्तन (भौतिकी) में परिवर्तन होता है। इस तरह, एक विरोधी-परावर्तित कांच की सतह में परिलक्षित एक श्वेत प्रकाश स्रोत हरा या नीला या लाल दिखाई दे सकता है, जो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है जो एक विशेष विरोधी-चिंतनशील विलेपन प्रारुप के पक्ष में है।
 * परावर्तित रंग की तीव्रता - परावर्तित रंग की तीव्रता को रंग तटस्थ कटिबन्ध (अर्थात श्वेत) से इसकी सापेक्ष दूरी से मापा जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं की परिवर्तनशीलता के कारण, कुछ निर्माता अपने विरोधी-चिंतनशील विलेपन को अधिक गहन रंगों के लिए प्रारुप करते हैं ताकि परिणामों का सांख्यिकीय विचलन एक विशिष्ट रंग (हरा या नीला, आदि) के भीतर हो। एक निर्माता का अपनी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण जितना कड़ा होगा, प्रारुप रंग तटस्थ कटिबन्ध के उतना ही करीब हो सकता है, निर्दिष्ट रंग से पार किए बिना।
 * एक कोण के नीचे परावर्तित रंग - एक परावर्तित प्रकाश स्रोत के रूप में एक उथले कोण के नीचे काचितीकरण से परावर्तन प्रतिबिंब होता है, कुछ विरोधी-चिंतनशील विलेपन परावर्तित रंग को स्थानांतरित करने का कारण बन सकती हैं। इसलिए, तस्वीर फ्रेमन में, एक विस्तृत देखने के कोण के अंतर्गत एक स्थिर रंग वांछनीय है।
 * विरलन - चूंकि अपरावर्ती विलेपन कांच की सतह को लगभग अदृश्य बना देती हैं, इसलिए सतह की अशुद्धि या गंदगी अपरावर्ती सतह पर अधिक दिखाई देती है। सतह के धब्बों की इस बढ़ी हुई दृश्यता के परिणामस्वरूप एआर-लेपित काँच को साफ करने में उपयोगकर्ता को कठिनाई होती है। इसलिए, कुछ विरोधी-चिंतनशील विलेपन में सफाई में सुधार के लिए विशेष सतह उपचार होते हैं, जबकि अन्य इसकी विलेपन को नुकसान से बचाने के लिए विशेष सफाई निर्देश देते हैं।
 * प्रबंधन - कुछ विलेपन दूसरों की तुलना में अधिक टिकाऊ होती हैं। आखुर वाली सतह (काँच के लिए, लगभग 8%) की परावर्तकता और विरोधी-परावर्तक की परावर्तकता में अंतर के कारण एक गैर-चिंतनशील विलेपन के माध्यम से एक आखुर भी एक अलेपित काँच की सतह के माध्यम से आखुर की तुलना में बहुत अधिक दिखाई देती है। आखुर के आसपास की सतह (लगभग 0.5%)। इसलिए, कला काचितीकरण में अधिक आखुर-प्रतिरोध वाले विरोधी-चिंतनशील विलेपन को प्राथमिकता दी जाती है। मेग्‍नेट्रॉन कण क्षेपण और सॉल जेल अपरावर्ती विलेपन सामान्यतः अन्य अनुप्रयोग विधियों की तुलना में बेहतर कठोरता वाले धातु ऑक्साइड होते हैं।

यूवी निस्यंदन विलेपन
काचितीकरण के माध्यम से प्रेषित हानिकारक प्रकाश विकिरण की मात्रा को कम करने के लिए, कुछ काँच विलेपन को पराबैंगनी (यूवी) वर्णक्रम को प्रतिबिंबित या अवशोषित करने के लिए प्रारुप किया गया है। यूवी की मात्रा को कलाकृति तक पहुंचने से कम करने के लिए निम्नलिखित प्रविधियों का उपयोग किया जाता है:


 * 'कार्बनिक यूवी अवशोषक' कांच के एक तरफ एक यूवी अवशोषित परत उत्पन्न करने के लिए एक अक्रिय, अकार्बनिक सिलिका-आधारित विलेपन में जोड़ा जाता है। कार्बनिक यूवी अवशोषक 300 एनएम से 380 एनएम के मध्य लगभग 100% यूवी विकिरण को अवरुद्ध करने में सक्षम हैं, लेकिन एक औद्योगिक वातावरण में दृश्यमान वर्णक्रम को प्रभावित किए बिना तेज यूवी अंतक बनाना कठिन है, इसलिए यूवी अवशोषक भी वृद्धि करते हैं दृश्यमान प्रकाश का अवशोषण। रासायनिक रूप से जमा यूवी अवशोषक भी मेग्‍नेट्रॉन कण क्षेपण या सोल-जेल यूवी अवरोधक परतों की तुलना में कम आखुर प्रतिरोधी सतह का परिणाम देते हैं, जैसा कि यूवी-लेपित पक्ष के साथ पर्यावरण और अन्य संपर्क से बचने के लिए निर्माता की सिफारिश से प्रमाणित है।
 * अंतःक्षेप यूवी ब्लॉकर्स सामान्यतः अपरावर्ती अंतःक्षेप पतली परत चित्ति में बनाए जाते हैं, और दृश्यमान प्रकाश सीमा के नीचे यूवी प्रतिबिंब को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। औद्योगिक रूप से उपलब्ध सोल-जेल प्रक्रियाएं 84% यूवी अवरोध तक की प्रस्तुत करती हैं, जबकि मेग्‍नेट्रॉन कण क्षेपण एआर/यूवी-अवरोधन परतें 92% तक ब्लॉक कर सकती हैं दृश्य प्रकाश के संचरण या अवशोषण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
 * किण्वभोज के उत्पादन के पर्यन्त यूवी निस्यंदन कारकों को जोड़कर किण्वभोज का यूवी निस्यंदन संभव है। जबकि विशिष्ट स्पष्ट प्लव कांच लगभग 45% यूवी विकिरण को अवरुद्ध करता है, कांच में CeOx का योग ऐक्रिलिक किण्वभोज के उत्पादन में यूवी संचरण को कम करने के साथ-साथ कार्बनिक यूवी अवरोधक रंगों के व्यापक उपयोग को दिखाया गया है। अधिकांश सोडा चूना काँच 300 एनएम से कम तरंग दैर्ध्य यूवी-बी विकिरण को पूर्णतया से अवशोषित कर लेता है। निम्न-लोह काँच सामान्यतः 300 और 380 एनएम के मध्य लगभग 12% यूवी विकिरण को रोकता है।

कला फ्रेमन में यूवी परिभाषा
फ्रेमन उद्योग में यूवी प्रकाश की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली परिभाषा को 300 एनएम और 380 एनएम के मध्य गैर-भारित औसत संप्रेषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि आईएसओ-डीआईएस-21348 विकिरण के निर्धारण के लिए मानक विभिन्न यूवी प्रकाश श्रेणियों को परिभाषित करता है:

फ्रेमन उद्योग द्वारा 380 एनएम के रूप में यूवी सुरक्षा की ऊपरी सीमा की परिभाषा उपरोक्त स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं है।

कांग्रेस के पुस्तकालय संरक्षण विभाग के मुताबिक, कलाकृतियों त्रुटि 380 एनएम पर नहीं रुकता, हालांकि, और सभी विकिरण (यूवी, दृश्यमान, आईआर) में कला को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। इस प्रकार, 300 एनएम और 380 एनएम के मध्य सभी तरंग दैर्ध्य के एक साधारण औसत की गणना इस तथ्य के लिए नहीं होती है कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य में अलग-अलग कलाकृति क्षति क्षमता होती है। कम से कम दो अन्य विधियां उपस्थित हैं, जो वर्णक्रम के यूवी और दृश्य भागों दोनों से विकिरण क्षति का अधिक समग्र माप प्रदान करती हैं:

तस्वीर फ्रेमन उद्देश्यों के लिए, पूर्ण अनुमतांक के लिए इन विधियों का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि कम दृश्य प्रकाश संचरण के साथ बेहतर अनुमतांक प्राप्त की जाती है, जो फ्रेमन काचितीकरण में सौंदर्यपूर्ण रूप से वांछनीय नहीं है। हालांकि, 300 एनएम और 380 एनएम के मध्य यूवी विकिरण की तुलना में अधिक कला हानिकारक कारकों को सम्मिलित करके, ये विधियां अधिक समग्र सापेक्ष रैंकिंग उपकरण प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, 99% और 92% यूवी अवरोधन काचितीकरण की तुलना, केडीएफ के अंतर्गत क्रमशः 44% और 41% हो जाएगी।
 * क्रोकमैन त्रुटि प्रकार्य (केडीएफ) का उपयोग लुप्त होती क्षमता को सीमित करने के लिए काचितीकरण की क्षमता को रेट करने के लिए किया जाता है। यह 300 एनएम से 600 एनएम तक यूवी और दृश्य वर्णक्रम के उस हिस्से के प्रतिशत को व्यक्त करता है जो गवाक्ष से होकर गुजरता है और प्रत्येक तरंग दैर्ध्य को संभावित नुकसान के संबंध में भारित करता है जिससे यह विशिष्ट सामग्रियों को पैदा कर सकता है। कम नंबर बेहतर हैं।
 * ISO-CIE त्रुटि-वेटेड ट्रांसमिशन (ISO) इंटरनेशनल कमिशन ऑन इल्युमिनेशन (CIE) द्वारा अनुशंसित वेटिंग प्रकार्य का उपयोग करता है। इसकी स्पेक्ट्रल रेंज भी भारित है और 300 एनएम से 700 एनएम तक फैली हुई है।

एक काचितीकरण में कितना यूवी निस्यंदन होना चाहिए
कला फ्रेमन में कितना पराबैंगनी निस्यंदक आवश्यक है, इस पर चर्चा जटिल और विवादास्पद है, जो परस्पर विरोधी सामूहिक हितों से प्रेरित है। अब तक कोई भी स्वतंत्र संगठन नहीं है, जो सामूहिक प्रायोजकों से बंधा हुआ नहीं है, जिसने एक काचितीकरण के प्रदर्शन के लिए आवश्यक यूवी निस्यंदन की मात्रा के लिए वैज्ञानिक रूप से सत्यापन योग्य और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और साथ ही एक कलाकृति की रक्षा भी की है। एक ओर, यह मुद्दा वास्तव में एक इनडोर वातावरण (निम्न स्तर के अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्रत्यक्ष दिन के उजाले तक) में उपस्थित हानिकारक प्रकाश की अलग-अलग मात्रा से जटिल है। दूसरी ओर, इस तथ्य से कि न केवल पराबैंगनी, बल्कि दृश्य प्रकाश भी एक कलाकृति को नुकसान पहुंचाता है। नेशनल फेनेस्ट्रेशन अनुमतांक काउंसिल के अनुसार, यूवी विकिरण के कारण केवल 40% कलाकृति लुप्त होती है। शेष क्षति दृश्य प्रकाश, ऊष्मा, आर्द्रता और भौतिक रसायन से आती है। इसका अर्थ यह है कि अपरावर्ती विलेपन द्वारा दृश्य प्रकाश संचरण में वृद्धि वास्तव में एक कलाकृति पर हानिकारक विकिरण की मात्रा को बढ़ाती है।

अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को प्रदर्शित करने और संरक्षित करने के प्रयास में यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा सबसे गहन और स्वतंत्र अध्ययनों में से एक का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम, विशेष पीले प्लेक्सीकाँच UF3 का उपयोग करने का निर्णय लिया गया, जो देखने के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन स्वीकार्य हस्तक्षेप के साथ, पराबैंगनी और दृश्यमान वर्णक्रम के नीले सिरे दोनों को हटा देता है। रासायनिक रूप से अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम द्वारा प्रदर्शन को सील करने से भी इसके संरक्षण में सहायता मिली। 2001 में, स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा के प्रदर्शन को संशोधित किया गया था ताकि बाह्य सतहों पर सोल-जेल हस्तक्षेप-आधारित बहु परत अपरावर्ती विलेपन के साथ बिखरने-प्रतिरोध के लिए बहु-टुकड़े टुकड़े वाले काचितीकरण को सम्मिलित किया जा सके। दस्तावेज़ की दृश्यता में सुधार करने के लिए।

उपरोक्त साक्ष्यों से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि संरक्षण काचितीकरण का एकमात्र लक्ष्य था, तो केवल एक जलवायु-नियंत्रित, अंधेरी जगह एक कलाकृति के लिए सर्वोत्तम संभव सुरक्षा प्रदान करेगी, जिसे हर कई वर्षों में एक बार प्रदर्शित किया जा सकता है। जबकि कोई भी काँच बिल्कुल सही प्रदर्शन विकल्प प्रदान नहीं करता है। इसलिए, उन कलाकृतियों के लिए, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है, यूवी अवरोधन की आदर्श मात्रा यथासंभव होनी चाहिए, दृश्य प्रकाश संचरण को प्रभावित किए बिना।

भीतरी भाग में यूवी प्रकाश को नियंत्रित करना
कला काचितीकरण के द्वारा कितना यूवी प्रकाश निस्यंदित किया जाना चाहिए यह निर्धारित करते समय, कमरे या भवन के भीतरी भाग में उपस्थित यूवी प्रकाश की मात्रा पर विचार करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान दें कि नियमित गवाक्ष काचितीकरण यूवी प्रकाश के एक महत्वपूर्ण भाग को निस्यंदन करती है, जो सूर्य से निकलती है।

प्रकाश की समान मात्रा में हानिकारक प्रकाश की सापेक्ष मात्रा:

उपरोक्त इंगित करता है कि क्षैतिज काशायन से आने वाले प्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश की भी क्षति स्तर नियमित गवाक्ष के कांच से 36% तक कम हो जाता है। सूर्य की परिवर्तित स्थिति के कारण, पार्श्व गवाक्ष के माध्यम से कम प्रत्यक्ष प्रकाश भी प्रवेश करता है और सीधे सूर्य के प्रकाश से दूर एक कलाकृति के विलम्बन से प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश को संभावित रूप से क्षति पहुंचाने वाला जोखिम और भी कम हो जाता है।

आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, विशेष रूप से प्रतिदीप्ति प्रकाश व्यवस्था में कुछ यूवी प्रकाश सम्मिलित माना जाता है। GELighting.com का दृढतापूर्वक कहना है कि आठ घंटे के कार्य दिवस के लिए विशिष्ट कार्यालय प्रकाश स्तरों पर प्रतिदीप्ति प्रकाश के अंतर्गत घर के भीतर बैठने से यूवी जोखिम जुलाई में एक स्पष्ट दिन पर वाशिंगटन डी.सी. में सूर्य के संपर्क में आने के केवल एक मिनट के समान है। इसके अतिरिक्त, तापदीप्‍त प्रकाश की सापेक्ष क्षति प्रतिदीप्ति प्रकाश की तुलना में 3 गुना कम है। चूंकि यूवी निस्यंदक तस्वीर फ्रेमन काँच सभी क्षति कारकों से रक्षा नहीं करता है, इसलिए इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पंजर की गई कलाकृतियों को ऊष्मा, आर्द्रता और दृश्य प्रकाश के प्रभाव को कम करने के लिए अच्छी तरह से नियंत्रित वातावरण में प्रदर्शित किया जाए ताकि कम हो सके।

यह भी देखें

 * संव्यावसायिक तस्वीर निर्माणकर्ता संगठन